TCVN1045:1988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1045:1988 (ST SEV 3351 : 1981) về thủy tinh - phương pháp xác định độ bền xung nhiệt TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1045 : 1988 THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XUNG NHIỆT Glass - Method for determination of durability from thermal shock Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3351 : 1981 và thay thế TCVN l045 : 1971. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền xung nhiệt của thủy tinh silicat ở dạng vật liệu. 1. Khái niệm Độ bền xung nhiệt là chỉ tiêu đặc trưng cho khả năng của thủy tinh chịu được sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ mà không bị nứt vỡ. 2. Nội dung phương pháp Nung mẫu dạng đũa thủy tinh tới một nhiệt độ nhất định rồi thả đột ngột vào nước lạnh. Lặp lại ở nhiệt độ khác cho đến khi trên mẫu thử xuất hiện vết nứt đầu tiên và xác định hiệu số giữa nhiệt độ nung mẫu và nhiệt độ của nước. 3. Thiết bị, dụng cụ - Lò hình trụ thẳng đứng có bộ phận điều nhiệt cho phép ổn định được nhiệt độ cần thiết ít nhất 15 phút với sai số không lớn hơn 0,50C. - Cốc thành cao, dung tích l000ml. Nếu sử dụng lò nung có thể lật ngược được thì phải dùng cốc có lót lưới thép bên trong để khi thả mẫu xuống nước, mẫu không bị va chạm mạnh vào thành cốc ; - Nhiệt kế đo nhiệt độ lò nung, đảm bảo đo chính xác đến 0,5 0 C. - Nhiệt kế đo nhiệt độ nước lạnh, đảm bảo đo chính xác đến 0,5 0 C. 4. Mẫu thử Cắt 22 mẫu thử ở dạng đũa thủy tinh, đầu cắt được đốt tròn, sau đó mẫu được ủ cẩn thận để loại ứng suất nội. Mẫu không được có các vết nứt hoặc xước và có đường kính (6 ± 0,2)mm, dài 30 ± 0,2mm. 5. Tiến hành thử 5.1. Xác định sơ bộ. Rót nước ở nhiệt độ phòng vào cốc và đo nhiệt độ chính xác đến 0,5 0 C. Nung 2 mẫu trong lò đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nước lạnh 50 0 C. Lưu mẫu ở nhiệt độ này 15 phút rồi thả xuống cốc nước. Khoảng cách từ đáy lò đến mặt thoáng của nước là l00mm. Đầu đo của nhiệt kế lò nung phải ngang với vị trí đặt mẫu. Giữ mẫu trong nước ít nhất 30 giây, sau đó lấy ra lau khô quan sát tìm vết nứt. Lặp lai thí nghiệm lần thứ hai với nhiệt độ lò nung cao hơn lần trước 50 0 C. Làm như vậy cho đến khi trên mẫu thử xuất hiện vết nứt đầu tiên. Mức độ nâng nhiệt ở các lần thí nghiệm lặp lại là 50 0 C. Độ bền xung nhiệt sơ bộ tính bằng hiệu số ∆t 0 giữa nhiệt độ lớn nhất t 0 mà mẫu không bị nứt vỡ khi thả xuống nước và nhiệt độ của nước làm lạnh tn 0 . 5.2. Xác định chính Xếp 10 mẫu thử vào lò. Nung mẫu lên tới nhiệt độ t 1 thấp hơn độ bền xung nhiệt sơ bộ (∆to) 50 0 C. Trình tự tiến hành giống như khi xác định sơ bộ, loại riêng những mẫu có vết nứt và lặp lại thí nghiệm với số mẫu còn nguyên vẹn cho đến khi trên tất cả các mẫu đều xuất hiện vết nứt. Mức độ nâng nhiệt trong mỗi lần thí nghiệm lặp lại phải theo đếng bảng 1. Thời gian lưu mẫu ở mỗi nhiệt độ nung là 10 phút. Làm thí nghiệm tương tự với loạt 10 mẫu còn lại. Bảng 1 Độ bền xung nhiệt sơ bộ, 0 C Mức độ nâng nhiệt, 0 C đến 200 trên 200 đến 400 trên 400 đến 600 trên 600 đến 800 trên 800 10 20 30 40 50 Chú thích : Nếu làm thí nghiệm ả nhiệt độ cao, môi trường làm lạnh có thể sử dụng kim loại hoặc muối kim loại nóng chảy (thiếc …) 6. Tính kết quả Kết quả thí nghiệm ghi theo mẫu bảng 2. 3. Bảng 2 Số thứ tự Nhiệt độ lò ti, 0 C Nhiệt độ nước tni, 0 C Hiệu nhiệt độ ∆t i = t i –Tn i , 0 C Số mẫu bị nứt vỡ ở nhiệt độ t i , n i n i ∆t i Độ bền xung nhiệt 't của loạt l0 mẫu tính theo công thức : Trong dó : t i - Nhiệt độ lò, 0 C; tn i - Nhiệt độ nước, 0 C; n i - Số mẫu bị nút vỡ ở nhiệt độ t, ∆t i - Độ bền xung nhiệt của mẫu, 0 C 10 - Số mẫu đem thử ở mỗi loạt thí nghiệm. Độ bền xung nhiệt trung bình là giá trị trung bình cống của độ bền xung nhiệt của hai loại thử. Chú thích : Nếu giá trị ∆t của loạt thử 10 mẫu đầu và loạt thử 10 mẫu thứ hai chênh lệch nhau quá ± 5% so với giá trị trung bình cộng thì phải xác định lại với 20 mẫu mới.